20 



element des Blättcliens erstreckt sich ein Sector, der parallel 

 und senkrecht zu seiner Aussenlinie auslöscht, in das Innere 

 der Platte, die demnach Sechsfeldertheilung zeigt. Die ein- 

 zelnen Sectoren setzen sich nicht mit so scharfen Linien von 

 einander ab, wie die auf Würfelschliffen. 



Es ergab sich somit, dass die Schliffe einen Aufbau der 

 Faujasitkry stalle aus acht Einzeltheilen aufdeckten, von denen 

 jeder von einer Oktaederfläche ausgehend ins Krystallinnere 

 sich erstreckt. Jeder Theil verhält sich wie ein einaxiger 

 Krystall, und zwar fällt der äusseren Oktaederfläche die Bolle 

 der Basis zu, auf welcher die trigonale Axe des Oktaeders 

 als optische Axe senkrecht steht. Die Doppelbrechung ist 

 positiv. 



Die Faujasitschliffe wurden nunmehr der langsam wach- 

 senden Erwärmung im Erhitzungsapparat unter gleichzeitiger 

 Beobachtung im Polarisationsmikroskop ausgesetzt. 



Auf dünnen Würfelschliffen, welche deutliche Thei- 

 lung wahrnehmen Hessen, zeigten sich schon bei der Erwär- 

 mung auf ca. 100° Veränderungen: die gelben und blauen 

 Farbentöne nahmen allmählich ab und bei ca. 150° erschien 

 der vorher in vier Felder getheilte Schliff einheitlich im Both 

 I. Ordn. und behielt diese Farbe auch bei der Plattendrehung. 



Dieser Zustand währte indess nicht lange. Beim weiteren 

 Erhitzen tauchten die Farben ebenso allmählich wie sie ver- 

 schwunden waren wieder auf. Aber nunmehr erschienen die 

 vorher gelben Felder in blauem Farbentone und umgekehrt. 

 Diese Färbung behielten die Sectoren auch bei noch stärkerem 

 Erwärmen bei. Nur traten die Farben allmählich immer 

 kräftiger hervor. Die Auslöschung jedes Feldes erfolgte auch 

 jetzt wie vor der Erwärmung parallel und senkrecht zu der 

 äusseren Begrenzung. Gerade so wie die W^ürfelschliffe ver- 

 hielten sich die Schliffe nach einer Bhombendodekaeder- 

 fläche, während die peripher geführten Oktaederschliffe 

 stets ihre Isotropie bewahrten. Leicht angedeutete blaue 

 und gelbe Farben, welche letztere beim starken Erwärmen 

 über 150° an den Bändern zeigen, rühren nicht von dem 

 Sector her, der von der Fläche der Platte aus in den Krystall 

 sich erstreckt, sondern von den dieselbe schräg am Bande 

 durchsetzenden Sectoren der anliegenden Oktaederflächen, 



